SÉANCE DU 9 JANVIER 1922. III 



i5 pour 100 de chrome).. Aussi, ai-jc limité provisoirement cette étude aux 



lî^Uiages tenant 16 pour 100 de chrome, car ceux dont le titre est supérieur 



sont trop fortement manganèses pour être assimilables à des alliages 



binaires. 



Les courbes dilatabilité-température pour le nickel, le chrome et leurs 

 alliages, de i,5à 1 5, 6 pour 100 de chrome, sont i^assemblées dans la figure i. 

 La transformation magnétique du nickel est accompagnée, comiiie on sait, 

 d'une diminution rapide de la dilatabilité vraie, et l'abscisse de point d'in- 

 flexion (},/ coïncide sensiblement avec la température du point de Curie 

 déterminée par les méthodes ihermomagnéticpies ; de part et d'autre du 

 crochet, les deux tronçons de la courbe de dilatabilité ont des pentes 

 moyennes très différentes. 



Comme l'a montré M. L. Dumas ('), les alliages nickel-chrome sont 

 réversibles, et leur point de Curie s'abaisse quand la teneur en chrome 

 augmente, au point que les alliages de titre supérieur à 5 pour 100 sont 

 ainagnétiques àîa température ordinaire. 



En même temps, l'addition chromée amène une atténuation très rapide 

 de Tanomahe de dilatation du nickel : le crochet disparaît progressivement, 

 et les deux tronçons de la courbe tendent à se disposer dans le prolonge- 

 ment l'un de l'autre. Les alliages amagnétiques n'accusent plus de singula- 

 rité thermique, et leur coefficient de dilatation vrai augmente régulièrement 

 avec la température. La loi de cet accroissement est linéaire quand la 

 teneur en chrome est comprise entre 5 et 10 pour 100, mais prend une 

 allure parabolique pour les alliages plus riches en chrome. 



Le réseau de la figure 2 résume l'ensemble des mesures; il représente, 

 pour toute température comprise entre 0° et 900°, l'action du chrome sur la 

 dilatation du nickel. Au-dessous de 4oo°, les isothermes présentent une 

 singularité; l'abscisse de celle-ci correspond à l'alliage dont le point de 

 Curie coïncide avec la température de l'isotherme considéré. 



L'addition de chrome, beaucoup moins dilatable que le nickel, affecte 

 peu la dilatabilité de ce métal à la température ordinaire, et tend à 

 l'augmenter aux températures élevées; cet écart considérable par rapport à 

 la régie des mélanges tient probablement à la présence du composé Ni-Cr% 

 dont l'existence paraît ressortir du diagramme de solidification établi par 



(') L. Dl'mas, Heclierckes siif les aciers au nickel à hautes teneurs, p. i5o 

 (Cil. Diinod, éditeur, Paiis, 1902). 



